;U4 



Hiernach stimmt die Zusammensetzung' genau mit dem Verhältnisse 

 C4 Hg, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Fichtelit durch eine 

 unvollkommene Oxydation, wie sie in einem Torflager nur statttinden 

 kann, aus dem in den Fichtenstämmen noch enthalten gewesenen Terpen- 

 thinöl entstanden sey. 



W. Petz: Zerlegung einiger Siebenbürgischer Tellur-Erze 

 (PoGGEND. Ann. d. Phys. LVII, 467 cet.). Tellur-Silber, theils, was Ab- 

 sonderungs-Verhältnisse betrifft, so wie Glanz, Farbe, Geschmeidigkeit und 

 Härte, ganz dem ^iberischen gleich; theils im Bruche muschelig, ins 

 Ebene übergehend; stärker glänzend; Farbe ins Dunkle; die Geschmei- 

 digkeit geringer, manchmal ganz verschwunden. Nur an zwei Stücken 

 zeigten sich Spuren regelrechter Gestalt: ein einfacher Krystall von 

 scheinbar hemiprismatischem Habitus, der andere ein Zwilling, an dem 

 aber nur Prismen mit gebogenen Flächen, mit starker Streifung und ohne 

 Endflächen sichtbar waren. Spez. Gewicht der ersten Varietät = 8,31 — 

 8,45; der zweiten = 8,72—8,83. Analyse: 



Erste Varietät. Zweite Varietät. 



Silber . . . 61,55 . 46,76 



Gold . . . 0,69 . 18,26 



Tellur . . . 37,76 . 34,98 



100,00. 

 Alle Stücke stammen 



100,00. 

 Beide mit Spuren von Eisen, Blei und Schwefel, 

 von Nagyag und Anden sich da unter verschiedenen Umständen: als kleine 

 derbe Partie'n und fein eingesprengt in grauen Quarz, als sehr schmale 

 Gang-Ausfüllungen zwischen kleinen Quarz-Krystallcn in verwittertem 

 „GrünsteinPorpliyr", mit Blättererz und Rotli-Mangan in Quarz, mit Weiss- 

 Tellur, mit Gold unter denselben Verhältnissen, Selten, und unter den 

 Tellur-Erzen Siebenbürgens eines der am sparsamsten vorkommenden oder 

 vorgekommenen. 



Schrifterz von Offenbanya. Im Ganzen nicht selten, aber meist in 

 so dünnen Überzügen, dass es bisher nicht gelungen war, die zu einer 

 ausführlichen Zerlegung erforderliche Menge zusammenzubringen. Der 

 Verf. analysirte zwei Varietäten (a) in dünnen flachen Nadeln, scheinbar 

 unter Winkeln von 60" und 120" verwachsen, (b) in dicken Nadeln mit 

 undeutlichen Krystallen besetzt. Spez. Gewicht von b = 8,28. Ergeb- 

 niss der Zerlegung: 





Varietät a. 



Varietät b. 



Gold 



26,07 



26,47 



Silber 



11,47 



11,31 



Blei 



0,25 



2,75 



Antimon . 



0,58 



0,66 



Kupfer 



0,76 





Tellur . 



59,97 



58,81 





99.00. 



100,00. 



